SÉANCE DU l3 JANVIER 1908. 5l 



d'abord l'air contenu dans les pores de la matière solide et ensuite à éva- 

 porer l'excès d'éther de façon à ramener la densité du liquide à être égale à 

 celle du graphite. On rétablissait de temps en temps la pression atmosphé- 

 rique et l'on observait si le graphite flottai l indifféremment à toute hauteur 

 dans le liquide. Une fois ce résultat atteint, on laissait encore le graphite 

 immergé pendant quelques heures, puis on procédait à la mesure de la 

 densité du liquide, égale à celle du graphite. On se servait, pour cette 

 mesure, d'un flotteur en verre, dont le volume était déterminé par des 

 pesées parallèles faites dans l'eau distillée. I^es densités données ci-dessous 

 ont ét('' obtenues entre les températures de il\° et 18". Elles sont rapportées 

 au poids d'un même volume d'eau mesurée à 4°- 



Dans une première série d'expériences, les différents échantillons de gra- 

 phite avaient été simplement desséchés à l'étuve à 120° avant d'être immer- 

 gés dans le liquide et soumis à l'action du vide. 



Voici les résultats : 



Acheson i ,6s 



Ceylan 3,a5 



Australie 3 , 66 



Mugrau 2,44 



Sciiarzbach 2 , 36 



(Jmenask 3,06 



Commerce 2,87 



Fonte 2,2.5 



Les écarts entre ces différentes densités sont de l'ordre de grandeur de 

 ceux qui avaient été signalés dans les expériences antérieures. Les chiffres 

 les plus forts se rattachent, comme on le voit, à l'aspect des cendres, à la 

 présence de matières ferrugineuses. 



Dans une seconde série d'expériences, on fil subir au préalable aux diffé- 

 rents graphites une purification par attaque à l'acide nitrique fumant. 

 Ensuite, suivant les cas, on se contenta simplement de dessécher le graphite 

 après lavage; d'autres fois, on le chauiTa au rouge sombre, température 

 suffisante pour amener le foisonnement di; certaines variétés. 



Les écarts entre les nouvelles densités ont été plus grands encore qu'avant 

 traitement. Les graphites foisonnes ont présenté des densités relativement 

 faibles, descendant jusqu'à i, 10 pour le graphite de la fonte. 



Le foisonnement paraît tenir à une simple exfoliation du graphite. Ce 

 corps est constitué le plus souvent par des lamelles extraordinairement 

 fines, comme celles de l'argile plastique, c'est-à-dire indiscernables au 

 microscope et ayant par suite dans leur plus grande dimension moins de 

 f^i^ de millimètre. La séparation de ces lamelles par le dégagement 

 de très petites quantités de matières gazeuses interposées entre elles 



